Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 1001 



weise Krystallkammern. Sehr dickwandige Fasertracheiden als Grund- 

 masse, mit zahlreichen Hoftüpfeln, diese durch ungewöhnlich dicke, den 

 Ilofraum ausfüllende Schliesshüute ausgezeichnet i). Strangparenchym 

 reichlich, vereinzelt an den Gefässen imd in der Grundmasse, hier theils 

 zerstreut, theils quer oder schräg gereiht, mit Tüpfelgruppen auf den 

 Radialwänden seiner Zellen. — Zellwände kaum gefärbt, in den Mark- 

 strahlen wenig gelblicher, in Alkohol löslicher Inhalt, zum Theil in 

 Tropfen. 



Wegen seiner Härte und Schlechtspaltigkeit für feinere Holzarbeiten 

 kaum in Betracht kommend. 



Anmerkung 2. Ein » Cuba-Gelbholz« des Wiener Platzes er- 

 innert äusserhch an frisch angeschnittenes Westindisches Buchsholz, ist 

 aber dauernd lebhafter und tiefer gelb als dieses, erscheint im Längs- 

 schnitt sehr fein nadelrissig und zeigt im Querschnitt unter der Lupe 

 gleichmässig zerstreute Gefässe, feine Markstrahlen und schmale Grenzen 

 der Jahresringe. Gefässe meist einzeln, 0,025 — 0,09 mm weit, mit einfach 

 durchbrochenen Gliedern und bis 4 [j, breiten, querspaltporigen Hoftüpfeln. 

 IMarkstrahlen meist einschichtig und nicht über 14 Zellen (0,24 mm) 

 hoch, letztere ziemlich gleichförmig, bis 16 jx hoch und bis 0,20 mm 

 lang. Die kantenständigen gegen Gefässe dicht getüpfelt, die übrigen auf 

 den Radialwänden meist mit nur spärlichen, ziemlich groben Tüpfeln. 

 Dickwandige Fasertracheiden als Grundmasse, bis 27 \i breit und bis 

 13|j, weit. Dünnwandiges Strangparenchym mit bis 19 ij. weiten 

 und bis 0,18 mm langen, auf den Radialwänden einfach getüpfelten 

 Zellen, einzeln an den Gefässen und zerstreut in der Grundmasse. — 

 Wände der Elemente, namentlich der Fasern, hellgelb; in den Mark- 

 strahlen und in vielen Strangparenchymzellen goldgelbe glänzende, in 

 Alkohol fast vollständig lösliche Inhaltskörper 2). Calciumoxalatkrystalle 

 fehlen. — Die botanische Abstammung dieses im Kunstgewerbe und an- 

 geblich auch zum Färben verwendeten Holzes ist fraglich. 



96) Afrikanisches Buclisholz. 



Als »Afrikanisches Buchsholz« kommt, angeblich aus Natal, ein Holz 

 nicht näher bekannter botanischer Abstammung im Handel vor, das im 



1) Vgl. auch V. Höhnet, Notiz über die Mittellamelle der Holzelemcnte und 

 die Hoftüpfel-Schhessmembran, in Bot. Zeit.. 1880, p. 450. 



2) Manche Strangparenchymzellen sind auch von dunkelgelbem, körnigem, un- 

 durchsichtigem Inhalte erfüllt, der sich weder in Alkohol noch in Kalilauge löst. 



